— 344 - 



Rhomboedern von Natronzirkoniat bedingt zu sein; dagegen findet man 

 stets Platin in den Krystallisationen (bis zu 10°/ ); dasselbe stammt aus 

 dem Tiegel, tritt aber als isomorphe Verbindung ein und erhöht unter 

 Gelbfärbung bedeutend die Polarisationserscheinungen der Krystallisationen. 

 Man erkennt bei hohem Platingehalt, dass jedes scheinbar einfache In- 

 dividuum aus 4 zu je zwei in aufeinander senkrechten Ebenen ver- 

 zwillingten Einzelkrystallen besteht; diese sind parallel den terminalen 

 Zuspitzungen gestreift und löschen das Licht diesen Streifen parallel aus; 

 demnach ist der Auslöschungswinkel zwischen 2 in derselben Ebene lie- 

 genden Zwillingsindividuen 18°. Auch kommen spärlich einfache Krystalle 

 und Zwillinge unter 90° vor. Die Winkel, welche beobachtet wurden, 

 lassen sich mit den von Nordenskiöld an der quadratischen, aus Borax 

 auskrystallisirten Zirkonerde wahrgenommenen vergleichen. 



Wendet man Soda und Zirkon nur im Verhältniss 2 : 1 an und erhitzt 

 zu lebhafter Rothgluth, so erhält man nach wenigen Minuten des Schmel- 

 zens durch Auslaugung der Schmelze mit heissem Wasser durchsichtige 

 hexagonale Lamellen, die bisweilen glimmerartig über einander gepackt 

 sind. Auch sie bestehen aus reiner Zirkonerde, sind farblos, wenn rein, 

 gelb durch isomorphe Beimischung von Platin. Das sp. G. der farblosen 

 Lamellen ist 4,9; Säuren greifen sie nur schwer an. Bei Platingehalt 

 und hinreichender Dicke wirken sie auf polarisirtes Licht und löschen 

 parallel einer Seite des Hexagons aus. Im convergenten Licht erhält man 

 ein dunkles Kreuz mit Ringen und negativer Doppelbrechung. In andern 

 Fällen theilt sich ein solches Hexagon in 6 Sectoren, deren jeder parallel 

 einer Hexagonseite gestreift ist und parallel dieser auslöscht. Die Wachs- 

 thumsformen gehorchen dem hexagonalen System. Die Darstellung dieser 

 Krystallisationen gelingt bei Anwendung jeder beliebigen Menge von Zirkon. 



Zum Zweck der Analyse dieser Gebilde löst man sie am besten durch 

 successive Anwendung von Flusssäure und Schwefelsäure. 



Da schon 0,005 gr Zirkonerde ausreichen, um diese Gebilde sicher 

 zu erhalten , so liefern sie ein sehr scharfes Reagens auf Zirkonerde, 

 umsomehr als Yttrium, Niobium, Wolfram, Titan und Tantal nichts Ähn- 

 liches liefern. H. Rosenbusch. 



A. Michel-Levy et L. Bourgeois : Sur le dimorphisme de l'acide 

 stannique. (Compt. rend. 1882. No. 20. tome XCIV. pag. 1365—1366.) 



Nach der Schmelzung chemisch präcipitirter Zinnsäure mit 4 Theilen 

 Soda erhält man die Schmelze etwa 15 Minuten in heller Rothgluth ; dann 

 bilden sich an der Oberfläche Häufchen sehr glänzender hexagonaler La- 

 mellen, mit oft mehr als 0,001 m Durchmesser. Die durch Behandlung 

 der Schmelze mit warmem, etwas durch Salpetersäure angesäuertem Was- 

 ser isolirten und wegen ihrer Zerbrechlichkeit vorsichtig getrockneten 

 Lamellen erinnern durch ihr Aussehen an Musivgold, sind gelb durch- 

 sichtig und besitzen die Charaktere optisch negativer einaxiger Substanzen 

 ohne alle Anomalien. Man erhält stets nur einen kleinen Theil der Zinn- 

 säure in dieser Form; der Rest bildet Alkalistannate, theils in langen, in 



